3] Eigentümliche Sprungsysteme von großer geometrischer Regelmäßigkeit. 655 
schiedenartige Kombinationen der oben erwähnten Typen darbieten 
können, ausführlicher einzugehen. Ich werde mich daher darauf 
beschränken, das Prinzipielle und Typische hervorzuheben. 
Schon Hinterberger hat außer Nesativlack verschiedene 
andere Harzüberzüge probiert: so Schellack in Alkohol (1), 
Sandarak in Alkohol (2), Dama,r in Xylol (3), Mastix in Chloro- 
form (4) und Asphalt in Terpentin (5), jedoch nur bei 2 und 5 
sternartige Sprungfiguren erhalten, bei den übrigen dagegen keine 
Figuren. Der gewöhnliche Negativlack, wie er zum Lackieren von 
Negativen benutzt wird, ist in der Regel eine Lösung von Schel- 
lack und Sandarak in Alkohol, mit Zusatz von etwas Kampher, 
venetianischem Terpentin und einem Öl; auch bleibt der Schellack 
zuweilen weg. Mit dem von mir benutzten Luckhardt'schen Ne- 
gativlack!), der auf die erwärmte Platte in dünner Schicht auf- 
gegossen wird, erhält man in der Regel sehr schöne Sprungfiguren. 
Auch wir haben einige andere Harze probiert und dabei folgendes 
beobachtet. Sehr geeignet erwies sich Kanadabalsam, rein oder 
in Xylol gelöst aufgetragen und darauf die Platten noch gründlich 
über der Flamme erhitzt. Weniger gut ist alkoholische Schellack- 
lösung oder alkoholische Lösung von gereinigtem Kolophonium, 
da die Schichten dieser Harze nicht zum Springen neigen. Bei 
gehöriger Erhitzung (Austrocknung) über der Flamme gaben jedoch 
auch sie ganz gute Sprungbildungen. Ähnlich verhielt sich auch 
Kopal in Chloroform gelöst und sog. Mattlack (wesentlich Sand- 
arak und etwas Mastix in Äther und Benzol gelöst). Gar nichts 
ergab sog. wasserlöslicher Schellack. 
Im allgemeinen scheinen sich alle untersuchten Harze wesent- 
lich gleich zu verhalten, auch was die Beschaffenheit der Sprung- 
figuren betrifft. Erforderlich ist nur hinreichende Brüchigkeit und 
Sprungfähigkeit der Harzschicht, die bei den verschiedenen Harzen 
verschiedengradiges Erhitzen oder Austrocknen erfordert. Ist die 
Harzschicht noch zähe und biegsam, so tritt keine Sprungbildung 
1) Dieser Negativ- oder Retuschirlack besteht aus 1000 cbem Alkohol, 167 gr 
Sandarak, 33 gr Rizinusöl, 17 gr Kampher und 17 gr venet. Terpentin. Wie 
bemerkt, wurde die mit dem Lack in dünner Schicht übergossene erwärmte Platte 
noch einige Zeit über der Bunsenflamme getrocknet; wobei sich im allgemeinen 
ergab, daß die Platten um so sprungfähiger werden, je stärker sie erhitzt oder 
ausgetrocknet sind. 
